四国電力，四国総合研究所
研究期報１１１ (2019年12月)
１６－２０

ニッケルメッキ金属の腐食メカニズムに関する研究㈱四国総合研究所 化学バイオ技術部㈱四国総合研究所 化学バイオ技術部㈱四国総合研究所 化学バイオ技術部

キーワード：

ニッケルメッキ
大気腐食硫酸イオン
亜硫酸ガス
海塩粒子

Key Words：

山本奥田
濱口松平
昌三
俊明

Nickel plating
Atmospheric corrosion
Sulfate ion
SO2 gases
Seasalt particles

Study on corrosion mechanism of Nickel plating

Shikoku Research Institute, Inc., Chemical Technology and Biotechnology Department
Shohei Yamamoto, Shozo Okuda, Toshiaki Hamaguchi

Abstract

Nickel-phosphorus plating (Ni-P plating) is anti-corrosive under atmospheric surroundings where are contaminatedwith such as seasalt particles. But, in an indoor environment, Ni-P plating corrosion was found where the base metal(iron) under the plating was disclosed until a short period (ca. 3 years).
In this study, we investigated the cause of Ni-P plating corrosion in the case. As the results, nickel sulfate hydrates
was detected in corrosion products deposited on the plating surface. It suggests that Ni in the plating reacts withsulfate to expose the base iron. In addition, test pieces of Ni-P plating material were adhered with sulfate ions andseasalt particles in the same amount of actual environment. It was confirmed that the test materials with sulfate
ions were more quickly corroded than that with seasalt particles.
Therefore, it was estimated that the present Ni-P plating corrosion was accelerated by sulfate ions adhered on thesurface, which was originated from SO2 gases in the atmosphere.

－ 16 －

ニッケルメッキ金属の腐食メカニズムに関する研究

1. はじめに

2.2 試験方法

ニッケル(Ni)メッキは、大気中の酸素や水分(湿(1) メッキ施工状況調査

気)などに対し比較的安定な Ni を用いて環境遮断

当該部材のメッキ施工状況を確認するため、メすることによって、素地の金属を保護する表面処ッキ正常部を切り出し、光学顕微鏡により断面を1）

理方法である 。Ni メッキのうち、外部電流の代観察するとともに、蛍光Ｘ線(XRF)分析によりメッわりに還元剤として次亜リン酸塩を用いてメッキキ層の膜厚および P 含有率を測定した。また、発被膜を析出させたものを無電解 Ni-リン(P)メッ

錆部と正常部の両方を含む箇所を試験片として切キ（以下 Ni-P メッキ）と呼び、P 含有率を増加さり出し、希硝酸(0.05N)を塗布した綿棒で試験片全せることで大気中の海塩等に対する耐食性をさら体を軽くこすり錆を除去した後、鉄分と反応するに向上させることができる

2)3)。しかし、海塩等の試薬を塗布してメッキ欠陥(ピンホール)の有無を比較的少ない屋内大気環境下において、短期間の検出するフェロキシル試験(JIS H8617)を行った。

内にこのような Ni-P メッキが損傷し、素地の金属が腐食するケースがある。
本研究では、その原因と対策の検討のため、実際に腐食が生じた Ni-P メッキ材料の腐食状況観
察、化学分析および腐食再現試験を行い、メッキ層の腐食から発錆に至るメカニズムについて実験的に確認した結果を報告する。

(2) 腐食状態の観察
メッキ層の腐食状態を観察するため、メッキ正常部と発錆部それぞれの表面および断面について、光学顕微鏡観察、電子線マイクロアナライザ(EPMA)を用いた電子顕微鏡(SEM)観察およびエネ
ルギー分散型Ｘ線分光法(EDX)による元素マッピ
ン グ (MAP) 分 析 を 行 っ た 。 な お 、 表 面 観 察 時 は2.2(1)と同様の手法で錆を除去したものを用いた。

2. Ni-P メッキの発錆原因調査(3) 腐食生成物の性状分析

2.1 供試材料
図-1 に、調査に供した Ni-P メッキ部材を示す。

メッキ部材表面の腐食生成物(錆)の性状を把握

外径および長さ約 15cm の円筒型の炭素鋼に Ni-Pするため、薬さじを用いて部材表面をこすり、回メッキが施されたもので、約 3 年間の屋内使用に収した腐食生成物について、EDX により元素組成、より赤枠部を除いた表面全体に赤褐色の錆が生じＸ線回折(XRD)法により化学形態の分析を行った。ている。一方、赤枠部は銘板が取り付けられていた箇所で、大気環境から遮断されていたため錆が2.3 試験結果と考察生じず、メッキ施工当初の状態が保たれた状態であっ(1) メッキの施工状況
当該部材に施工されていた Ni-P メッキ層の分た。当該部材のうち錆が生じている箇所を発錆部、生じていない箇所を正常部として試験に用いた。

析結果を図-2 に示す。当該部材では、素地の表面に厚さ約 13μm でほぼ均一にメッキ層が形成され、通常の屋内向け仕様の目安である 8μm 以上 4）が十分に確保されていることから、施工時の膜厚管理は適正に実施されていたと言える。また、メッキ層の P 含有率は約 10％で、海塩等に対する耐食性が良好とされる 9～11%の範囲内にあった 2）。
大気側

光 学 顕メッキ層微鏡像(×400)
図-1 錆が生じた Ni-P メッキ部材の外観

200μm

膜厚 13μm

XRF 分析

P 含有率 10％

(赤枠内：錆が生じなかった正常部)
図-2－ 17 －メッキ性状の分析結果

素地

ニッケルメッキ金属の腐食メカニズムに関する研究

図-3 にフェロキシル試験によりメッキ欠陥の発 錆 箇 所 の断 面 の光 学 顕 微 鏡 観 察 結 果 お よび有無を観察した結果を示す。発錆部では、素地でMAP 像を図-5 に示す。発錆箇所ではメッキ層に亀裂ある炭素鋼に含まれる鉄(Fe)と試薬が反応して青状の欠陥が生じており、その下部の炭素鋼に腐食が色の発色が認められ、メッキ層を貫通した欠陥が認められた。また、メッキ層上には欠陥個所から漏出生じていた。Ni-P メッキにおいては、素地の状態したと思われる錆（腐食生成物）が上載している。当該(表面粗さ等)によって施工時から欠陥が生じる可箇所の鉄の分布密度を表す MAP 像から、欠陥下部や能性があるが5)、正常部ではこのような欠陥を示す発色は認められなかった。

メッキ層に上載した錆の主成分は Fe であることが判った。

以上の結果から、当該部材に対するメッキ処理は適切に施工されており、発錆は設置後の環境に起因したメッキ層の腐食によるものと推定した。
錆除去前の

錆除去後のフェロキシル試験片

試験片

試験後のろ紙錆

メッキ層

光学顕微鏡像素地(×500)

メッキ欠陥箇所での素地の腐食

MAP 像(×500)
青色：Fe

図-5 発錆部断面の光学顕微鏡観察像と MAP 像

図-3 フェロキシル試験の結果(赤枠内：正常部)(3) 腐食生成物の性状分析(2) 腐食状態の観察
メッキ正常部と発錆部それぞれの表面の SEM 像

EDX による腐食生成物の元素組成分析結果を表および MAP 像を図-4 に示す。正常部の表面はヘア-1 に、XRD による化学形態の定性結果を図-6 に示

ライン加工による縞模様の他は特に異状は認めらす。腐食生成物中の結晶性成分の大半は塩素イオれないが、発錆部では矢印で示すように局所的にン(Cl-)の存在下で生成され易いオキシ水酸化鉄えぐれたような箇所が観察された。当該箇所では（β-FeOOH）や、マグへマイト（γ-Fe2O3）等であMAP 分析において Fe が検出されており、2.3(1)のった。また、Ni は硫酸ニッケル水和物（NiSO4(H2O)7）

結果と同様に腐食によりメッキ層に貫通欠陥が生の形態で検出された。SO42-は Ni の腐食促進因子とじ、素地の炭素鋼が露出している状態が観察されし て 知 ら れ て お り 6 ）、 そ の 腐 食 生 成 物 で あ る

た。

NiSO4(H2O)7 が検出されたことから、当該 Ni-P メッ

観察方法

正常部キの腐食原因として亜硫酸ガス(SO2)等に由来す

発錆部

る付着 SO42-の影響が疑われた。
表-1

SEM 像 (×100)

腐食生成物の元素組成分析結果(EDX)
元素重量％

Fe55

MAP 像 (×100)

O22

水色: Ni+P

Ni20

赤色：FeS2Cl

1図-4

正常部および発錆部表面の SEM 像と MAP 像(黄色矢印：メッキ欠陥個所)－ 18 －

ニッケルメッキ金属の腐食メカニズムに関する研究

500

Intensity [a.u.]

3. 腐食再現試験●β–FeOOH, ▼γ- Fe2O3■Fe(OH)3, △ NiSO4(H2O)7400

Ni 材料の腐食に及ぼす SO2 等の腐食性ガスの影
響については種々報告 6)8)されているが、Ni メッ

300

キの腐食に対する付着 SO42-量の影響を調査した報200

告はほとんどない。これは、先に述べたようにメッキ方法や膜厚により腐食に対する感度や程度が100異なることから、汎用的な知見を得ることが難しいためと考えられる。本試験では、当該 Ni-P メッ
01020304050キの正常部を試験材料として、実際に付着していた

602θ [°]

SO42-量によって腐食が生じるか再現試験を行った。

図-6 腐食生成物の XRD 分析結果

3.1 試験方法
鋼材の腐食に対する付着塩等の影響を調査した(4) 腐食メカニズムの推定
当該部材で生じた腐食について、腐食生成物の性状等と、すでに報告されている Ni メッキの腐食機構 7)を考慮し、図-7 のような腐食メカニズムを推定した。まず、正常な Ni-P メッキ表面には酸化ニッケル（NiO）の被膜が形成されており、微視的な水膜に取り込まれた海塩からの Cl-等に対して防食の役割を果たしている(a)。この水膜中に SO2等が取り込まれて酸化し、メッキ表面に SO42-が生じると、NiO は徐々に保護性の低い塩基性の硫酸手法 9）を参考に試験を行った。即ち､図-1 の Ni-P
メッキ正常部を試験片に用い、塩水のみを塗布したもの、硫酸(H2SO4)を塩水に混和した液で実機相当およびその 2 倍の付着 SO42-量となるように塗布したものを乾燥させた後、相対湿度 75%程度に調湿したデシケータ内に室温(20～25℃)で約１ヶ月間静置した。１ヵ月後、試験片の外観から腐食の有無を比較した。
3.2 試験結果

ニッケルからなる被膜に形態が変わり、メッキ層結果を図-8 に示す。塩水のみを塗布した試験片の浸食が始まることとなる(b)。さらにメッキ層のでは、変色は生じるものの発錆には至らなかった。

浸食が進行して素地まで貫通すると、Ni に対して一方、実機相当およびその 2 倍の付着 SO42-量の試

イオン化傾向の大きい Fe が選択的に水膜中に溶

験片では素地の炭素鋼の腐食を示す赤褐色の発錆出し、メッキ層上にβ-FeOOH や NiSO4(H2O)7 等からが認められ、当該 Ni-P メッキに実機相当の SO42-なる腐食生成物を形成したと推定される(c)。

量が付着した場合、SO42-が Ni-P メッキの腐食促進因子として働き、1 ヵ月程度の短期間でメッキ欠(a)(b)陥が生じることを確認した。

試験片-

付着 Cl 量付着SO42-量(c)

塩水のみ

塩水+H2SO4 添加
21mmol/m （実機相当）
0mmol/m21mmol/m2(実機相当)

試験開始
1 日目

NiSO4(H2O)7

試験開始
28 日後

図-8 腐食再現試験の結果
図-7

当該 Ni-P メッキの推定腐食メカニズム－ 19 －2mmol/m2

ニッケルメッキ金属の腐食メカニズムに関する研究

4. まとめ

6)

発錆が確認された Ni-P メッキ材料について調S.Zakipour,

J.Tidbled,“ AtmosphericCorrosion

C.Leygraf,
Effectsof

査した結果、発錆部ではメッキに腐食が生じておSO2,NO2,and O3 ” J.Electrochem.Soc.,144,

り、腐食は素地まで貫通していた。このようなメ3513(1997).

ッキ層の欠陥は正常部には見られなかったことか

7)ら、発錆部で見られたメッキ欠陥は、設置後の環境に起因して生じたものと推定した。

断法”,㈱テクノシステム(2017)8)-

腐食生成物(錆)の化学形態は、その大半は Cl 存
在下で生成される Fe の腐食生成物であった。ま中島但,“普及版・腐食診断事例解析と腐食診
高沢壽佳,“金属材料の大気腐食に及ぼす NO2の影響”,防食技術,34,612-617(1985).

9)2-

た、Ni が SO4 と反応して生成する NiSO4(H2O)7 が押川渡,糸村昌祐,福島敏郎,“ ステンレス鋼の大気中孔食に及ぼす相対湿度と付着塩の影検出されたことから、メッキ層の欠陥は空気中の響”, 琉球大学工学部紀要 第 49 号 (1985)

SO2 等から生じる SO42-付着による Ni 腐食が疑われ

10) 布施則一, 朱牟田善治, 長沼敦, 谷純一, 堀た。

康彦, “大気腐食モニタリングセンサを用い2-SO4 の Ni 腐食への影響を検証する試験を行った結果、塩水のみの試験片では顕著な腐食は見ら2-れなかったが、H2SO4 を添加した試験片では SO4 が当該 Ni-P メッキ部材の腐食促進因子として働いており、屋内機器の拭き取り調査で測定されたレベルの付着 SO42-量で、素地に貫通するメッキ欠陥が生じることを確認した。
今後は、大気中の腐食性ガス成分の濃度や屋内機器表面への SO42-等の腐食因子の蓄積挙動について調査することにより、腐食因子の管理手法や腐食環境のモニタリング手法 10)等について検討を加えたい。
［謝辞］
本研究は、四国電力㈱殿より委託を受け実施したもので、ご協力いただいた関係各位に深く感謝いたします。
［参考文献］
1)

電気鍍金研究会,“現代めっき教本”,日刊工業新聞社,(2011)2)

黒坂成吾, 佐藤誠, “無電解ニッケルめっき被膜の特性”,表面技術, Vol.65, No.3(2014)3)

社団法人 腐食防食協会,“腐食・防食ハンドブック”, 丸善株式会社, (2000)

4)

H.H.ユーリック, R.W.レヴィー,“腐食反応とその制御(第 3 版)”, 産業図書株式会社,(1989)

5)

横井昌幸, 城間成信, 森川務, “無電解ニッ
ケルめっきの防食性能について”, 大阪府立産業総合研究所, 報告技術資料 No.3(1989)－ 20 －た送電鉄塔腐食環境解析法の確立”,電力中央研究所報告,H18005(2018)